Dissoziation der Silikatschmelzen. 
1247 
Zusammenschmelzen zweier Silikate vier Fälle vorkommen 
können. 
1. Die beiden Komponenten scheiden sich unverändert aus. 
2. Es bildet sich eine dritte Komponente. 
3. Es bildet sich Glas neben einer kristallisierten Komponente. 
4. Es bilden sich isomorphe Mischungen. 
Noch eines ümstandes möchte ich erwähnen, der vielleicht 
mit der elektrolytischen Dissoziation zusammenhängt. Bei den 
Arbeiten meiner Schüler und meinen eigenen zeigte sich, daß 
ein und dasselbe Gemenge zweier Silikate oft verschiedene 
Auskristallisierungen gibt; es könnte dies teilweise vielleicht 
dadurch zu erklären sein , daß der Dissoziationsgrad der 
Schmelzen bei verschiedenen Temperaturen verschieden ist, 
und wirklich scheint die Maximaltemperatur, zu welcher die 
Schmelze erhitzt wurde, in mancher Hinsicht für die Aus- 
scheidungen von Wichtigkeit zu sein; bestimmte Anhaltspunkte 
fehlen indes. Diese Maximaltemperatur ist auch von Einfluß 
auf die Größe der Unterkühlung. 
Erster Teil. 
Das Leitvermögen der Silikatsehmelzen. 
Um Aufschluß über die elektrolytische Dissoziation der 
Silikatschmelzen zu erhalten, war es nötig, mit einer wenigstens 
annähernden Genauigkeit das Leitvermögen der Silikate zu 
bestimmen. 
Disposition des Apparates. 
Die ersten Versuche wurden in kleinen U-Röhren aus 
Quarzglas mit vertikalen Elektroden, welche in diese ein- 
tauchten, durchgeführt. Eine ähnliche Disposition hat Arndt^ 
angewendet, doch waren seine Apparate größer, was aber hier 
wegen der nötigen hohen Temperatur, die zur Herstellung der 
Schmelze nötig ist, nicht durchführbar war. 
Diese erste Disposition des Apparats bewährte sich 
nicht; der Verbindungsteil der beiden Röhrchen hatte einen 
Durchmesser von nur 3 mm, was für Silikate sich als zu eng 
1 Zeitschrift für Elektrochemie, Bd. 12 (1906), 338. 
